## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Mortar  adalah  campuran  yang  terdiri dari  material  pasir,  material  semen  dan  air. Bahan  perekat  dapat  berupa  tanah  liat,  kapur dan  semen.  Apabila  yang  dipakai  sebagai perekat  adalah  tanah  liat,  maka  disebut  mortar lumpur.  Sedangkan  untuk  yang  perekat  yang menggunakan  kapur disebut  mortar kapur, dan bila  dari semen portland disebut  mortar semen [4],  mortar  mempunyai  kuat  tekan  bervariasi sesuai dengan bahan penyusunya dan perbandingan  antara  bahan-bahan  penyusunya [2].  Perbandingan  semen,  pasir  dan  air  yang sesuai  untuk  mortar  yang  memiliki  syarat adalah 1 : 2,75 : 0,484. sebagai bahan pengikat, mortar harus mempunyai konsistensi /kekentalan  standar.  Konsistensi  mortar  ini nantinya  akan  berguna  dalam  menentukan kekuatan  mortar  yang  menjadi  spesi,  plesteran dinding, batako dan sebagainya, sehingga
diharapkan  mortar  yang  menahan  gaya  tekan akibat  beban  yang  bekerja  padanya  tidak hancur.  Agregat  halus  merupakan  pasir  alam hasil  desintegrasi  alami  dari  batu  atau  pasir yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu dengan ukuran butir terbesar 5,0 mm[3], maka pada  penelitian  yang  kami  lakukan  kali  ini, kami  mencoba  menggunakan  limbah  abu tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambahan    pada  campuran  mortar  sebesar  0%, 5%, 10%, 15% dari berat semen.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  di  capai  dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui jumlah optimum limbah abu tempurung  kelapa  sawit  terhadap  kuat tekan mortar.
2. Untuk  menentukan  besarnya  kuat  tekan mortar  dengan  umur  28  hari  yang

## PEMANFAATAN LIMBAH ABU TEMPURUNG KELAPA SAWIT UNTUK CAMPURAN MORTAR
Asri Mulyadi 1) , Gyan Laksana 2)
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang Jalan Dharmapala No.1A Bukit Besar Palembang 30139 e-mail : asri_anang@yahoo.co.id 1) , dumyatiahmad@yahoo.co.id 2)

## ABSTRAK
Mortar adalah  campuran  yang  terdiri  dari  material  pasir,  material  semen  dan  air.  Konsistensi mortar  ini  nantinya  akan  berguna  dalam  menentukan  kekuatan  mortar  yang  menjadi  spesi,  plesteran dinding,  batako  dan  sebagainya,  sehingga  diharapkan  mortar  yang  menahan  gaya  tekan  akibat  beban yang  bekerja  padanya  tidak  hancur,  maka  pada  penelitian  yang  kami  lakukan  kali  ini,  kami  mencoba menggunakan  limbah  abu  tempurung  kelapa  sawit  sebagai  bahan  tambahan  pada  campuran  mortar sebesar  0%,  5%,  10%,  15%  dari  berat  semen. Pada  penelitian  ini  beda  uji  dicetak  dengan menggunakan kubus baja ukuran 5cm x 5cm x 5cm, masing-masing umur mortar yaitu 7 hari, 14 hari, 21  hari  dan  28  hari  dengan  pengujian  kuat  tekan  mortar. Komposisi  campuran  Mortar  Standar  (MS) dan  Mortar  yang  dicampur  dengan  Limbah  abu  tempurung  kelapa  sawit  (MA  sebesar  0  gr,  12,5gr, 25gr, 37,5gr, dan faktor air semen adalah 0,484 untuk semua jenis semen portland. Dari hasil evaluasi uji kuat tekan yaitu pada mortar tanpa menggunakan material tambahan Limbah abu tempurung kelapa sawit  atau  Mortar  Standar  (MS)  pada  umur  Mortar  28  hari  didapat  kuat  tekan  Mortar  sebesar  47,33 kg/cm 2 , pada  mortar  yang  menggunakan  material  tambahan  Limbah  abu  tempurung  kelapa  sawit  5% pada  umur  mortar  28  hari  didapat  kuat  tekan  mortar  sebesar  43,87  kg/cm 2 , pada  mortar  yang menggunakan material tambahan Limbah abu tempurung kelapa sawit 10% pada umur mortar 28 hari didapat  kuat  tekan  mortar  sebesar  38,13  kg/cm 2 dan mortar  yang  menggunakan  material  tambahan Limbah abu tempurung kelapa sawit 15% pada umur mortar 28 hari didapat kuat tekan  mortar sebesar 36,00 kg/cm 2 .
Kata Kunci :   Kuat Tekan Mortar, Agregat Halus, Limbah abu tempurung kelapa sawit.
menggunakan  limbah  abu  tempurung kelapa  sawit  sebagai  tambahan  pada campuran  mortar  dengan  contoh  benda uji  berbentuk  kubus  berukuran  5cm  x
5cm x 5cm.

## C. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diharapkan adalah sebagaiberikut :
1. Menghasilkan  mortar  yang  mempunyai kuat  tekan  yang  sama  atau  bahkan  lebih tinggi dari mortar yang tidak menggunakan  limbah  abu  tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambahan.
2. Memberikan  kontribusi  baru  dalam  dunia konstruksi terutama dalam bidang finishing  dinding  bata  supaya  tahan terhadap air.

## D. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  diambil  dari penelitian  ini  adalah  berapa  besar  kuat tekan optimum mortar
dengan menggunakan limbah abu tempurung kelapa  sawit  sebagai  bahan  tambahan  pada umur 28 hari.

## E. Batasan Masalah
Batasan masalah didalam penelitian ini penulis  membatasi ruang lingkup pekerjaan pengujian  –  pengujian  bahan    material  dan benda uji kuat tekan mortar di
laboratorium.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA

## A. Mortar
Mortar adalah adukan yang terdiri dari pasir,  bahan  perekat  dan  air.  Bahan  perekat dapat  berupa  tanah  liat,  kapur  dan  semen. Apabila  yang  dipakai  sebagai  perekat  adalah tanah  liat,  maka  disebut  mortar  lumpur. Sedangkan untuk yang perekat yang menggunakan  kapur disebut  mortar kapur, dan bila  dari semen portland disebut  mortar semen [4],  yang  memiliki  persentase  yang  berbeda.
Perbandingan pasir, semen dan air yang sesuai untuk  mortar  yang  memenuhi  syarat  adalah 2,75  :  1  :  0,485.  Sebagai  bahan  pengikat, mortar harus mempunyai konsentrasi /kekentalan  standar.  Konsentrasi  mortar  ini nantinya  akan  berguna  dalam  menentukan kekuatan  mortar  yang  menjadi  spesi  ataupun plesteran  dinding  sehingga  diharapkan  mortar
yang  menahan  gaya  tekan  akibat  beban  yeng bekerja  padanya  tidak  hancur  (Teknologi Beton, 2008)
B. Spesifikasi Mortar
1.  Spesifikasi proporsi dan Sifat Mortar Berdasarkan SNI  03-6882-2002 ,  proporsi mortar  di  spesifikasikan  dalam  4  tipe menurut  kekuatan  mortar  dan  ketentuan spesifikasi proporsi bahan yang terdiri  dari semen,  agregat  halus,  dan  air.  Sebagai berikut  mortar  tipe  M,  mortar  tipe  S, mortar tipe N, dan mortar tipe O.
2.  Metode Pengujian Proporsi campuran bahan untuk benda uji Mortar  yang  dibuat  dilaboratorium  yang digunakan  untuk  menentukan  sifat  –  sifat menurut spesifikasi ini harus berisi bahan – bahan konstruksi dalam susunan  campuran yang  telah  ditetapkan  dalam  spesifikasi proyek (SNI  03-6882-2002).
3.  Kuat Tekan Mortar
Untuk mengetahui  perbandingan kuat tekan  mortar  dengan  varian  berbeda, perhitungan kuat tekan mortar menggunakan rumus :
A P

## Fc 
Fc = Kuat tekan benda uji (kg/cm 2 ) P  = Beban tekan maksimum (kg) A  = Luas bidang tekan (cm 2 )

## C. Material Campuran Mortar
1.  Semen
Material  semen  adalah  material  yang mempunyai  sifat-sifat  adhesif  dan  kohesif yang  diperlukan  untuk  mengikat  agregat- agregat  menjadi  suatu  massa  yang  padat yang mempunyai kekuatan yang cukup.
2.  Agregat Halus Agregat  halus  merupakan  pengisi  yang berupa pasir. Agregat halus yang baik harus bebas  bahan  organik,  lempung,  partikel yang  lebih  kecil,  atau  bahan-bahan  lain yang  dapat  merusak  campuran.  Variasi ukuran  dalam  suatu  campuran  barus mempunyai gradasi yang baik.
3.  Air Air  diperlukan  pada  pembuatan  mortar untuk  memicu  proses  kimiawi  semen, membasahi agregat dan memberi kemudahan dalam pekerjaan mortar.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Umum
Metodologi  penelitian  merupakan  cara yang  digunakan  dalam  penelitian,  sehingga dalam  pelaksanaan  dan  hasil  penelitian  dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  berada  pada skala  laboratorium  dengan  tahapan-tahapan yang sesuai dengan literatur sehingga didapatkan  hasil  yang  baik  dan  dapat mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya  serta dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Tahapan Persiapan
Tahap  persiapan  yaitu  menyiapkan bahan  dan  peralatan  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  pembuatan  mortar  dengan campuran limbah abu tempurung kelapa sawit.
Bahan  dan  peralatan  yang  akan digunakan adalah :
1.  Bahan Bahan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah :
-  Semen Dalam  penelitian  ini  semen  yang digunakan  adalah  semen  Portland  Tipe  I merek Semen Baturaja.
-  Agregat halus adalah pasir sungai musi.
-  Air  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  air  PDAM  yang  terdapat  di  Lab. Program  Studi  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri Sriwijaya
-  Limbah abu tempurung kelapa sawit.
2.  Peralatan Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram
2. Gelas ukur 1000 ml
3. Piknometer.
4. Kerucut terpancung
5. Batang perojok
6. Pan aluminium
7. Pelat kaca
8. Cawan
9. Oven yang dilengkapi pengatur suhu.
10. Density spoon
11. Timbangan
12. Tabung silinder 13. Jangka sorong 14. Kuas
15. Ember plastic 16. Cetakan  kubus  dengan  ukuran  (5  x  5  x
5) cm
17. Sendok semen
18. Mesin uji tekan  A Macklon  – Smith LTD serial No. T223/70
19. Ayakan, Lolos saringan No. 200
(komposisi  agregat  halus  sesuai  dengan standar) 20.  Kain basah.

## C. Perencanaan Campuran
Campuran  mortar  berpedoman  pada Standard ASTM C109-93, yaitu:
 Cetakan kubus 50 x 50 x 50 mm
 Sampel  dapat  dibuat  dengan  perincian bahan adalah: 3 sampel Semen 250 gram Pasir 687,5 gram Air 121 ml

## D. Prosedur  Pembuatan  Bahan  Uji Mortar
1.  Pencampuran
Bahan-bahan  seperti  semen  dan  pasir ditimbang  dengan  perbandingan  1  :  2,75 dan  abu  tempurung  kelapa  sawit  sebanyak 0%, 5%, 10%, dan 15% dari berat semen.
2.  Pengadonan Setelah semua bahan dicampur maka bahan tersebut  diberi  air  pada  bagian  tengah adonan serta dibiarkan selama 60 detik agar campuran  saling  mengikat  lalu  campuran tersebut  diaduk  sampai  campuran  benar- benar homogen.
3.  Pencetakan Setelah  pengadonan  selesai  dilakukan pencetakan  dengan  memasukkan  pasta mortar  kedalam  cetakan  kubus  yang  telah diolesi Vaseline

## E. Prosedur  Pengujian  Kuat  Tekan Mortar
Pengujian kuat tekanan mortar dilakukan  untuk  mengetahui  kuat  tekan hancur  dari  benda  uji  tersebut.  Benda  uji yng  dipakai  adalah  kubus  dengan  ukuran sisinya  (5  x  5  x  5)  cm.  pengujian  kuat tekanan  mortar  dilakukan  saat  mortar berumur  7,  14,  21  dan  28  hari.  Jumlah mortar  yang  di  uji  yaitu  terdiri  dari  3  buah sampel untuk masing-masing campuran.
Prosedur  kerja  untuk  pengujian  kuat tekan pada  benda uji mortar, antara lain :
1. Dikeluarkan  benda  uji  setelah  mencapai umur yang direncanakan dari bak perendaman  lalu  dikeringkan  dengan  lap dan dibiarkan selama 24 jam.
2. Benda uji diletakkan pada mesin penekan.
3. Diberikan  beban  tekan  secara  perlahan- lahan  pada  benda  uji  dengan  cara mengoperasikan  tuas  pompa  sehingga benda uji runtuh dan hancur.
4. Pada  saat  jarum  penunjuk  skala  beban tidak  lagi  bergerak  atau  bertambah  maka skala yang ditunjukkan oleh jarum tersebut dicatat  sebagai  beban  maksimum  yang dapat dipikul oleh benda uji tersebut.
5. Prosedur  ini  diulang  untuk  sampel  benda uji kuat tekan yang lain.
Kuat  tekan  dapat  diperoleh  dengan rumus, sebagai berikut :
A P Fc  (3.1)
Dengan :
Fc = Kuat tekan benda uji (kg/cm 2 ) P  = Beban tekan maksimum (kg) A  = Luas bidang tekan (cm 2 )

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Karakteristik Agregat
Material yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  agregat  halus  (pasir)  dari sungai  musi.  Pengujian  agregat  ini  mengacu pada SNI (Standar  Nasional  Indonesia).
Pengujian  ini  dilakukan  di  Lab.  Struktur  dan Bahan  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas Teknik  Universitas  Palembang,  dan  Lab. Program  Studi  Teknik  Sipil  Politeknik  Negeri Sriwijaya.  Hasil  pemeriksaan  agregat  halus (pasir)  yang  dilakukan  sebelum  pembuatan benda uji dapat di lihat pada  tabel 4.1.
No. Pengujian Parameter Syarat Hasil Pasir Palembang 1 Kadar lumpur ≤ 5% 1,27 2 Berat jenis dan penyerapan agregat Berat jenis kering permukaan 2,5 -2,7 2,55 3 Berat volume agregat Berat volume kondisi padat 1.500- 1.800 (Gr/cm 3 ) 1.557 4 Analisa Nilai modulus 1,5 – 3,8 2,92
saringan halus butiran
Pasir sungai musi Palembang termasuk dalam  agregat  normal  karena  masuk  dalam spesifikasi  berat  jenisnya  2,5  -  2,7  gr/cm 3 . Begitu juga modulus kehalusan masuk spesifikasi yang diijinkan 1,5 – 3,8

## B. Rancang Campuran Mortar
Komposisi  campuran  mortar  untuk  3 benda  uji  dibuat  dengan  standar  ASTM  C109- 93  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2. perbandingan bahan-bahan kering yang digunakan  adalah  1  bagian  berat  semen  2,75 bagian  berat  pasir  dan  faktor  air  semen  adalah 0,484  untuk  semua  jenis  semen  portland. Komposisi campuran Mortar Standar (MS) dan Mortar  yang  dicampur  dengan  Limbah  abu tempurung  kelapa  sawit  (MA)  dapat  di  lihat pada tabel 4.2.
Uraian MS% MA- 5% MA- 10% MA- 15% Limbah Abu tempurung  kelapa sawit (gram) 0 12,5 25 37,5 Semen (gram) 250 250 250 250 Pasir (gram) 687,5  687,5  687,5  687,5 Air (ml) 121 121 121 121 Keterangan : MS =   Mortar Standar MA-5% =  Mortar  yang  dicampur  abu tempurung  kelapa  sawit  5%
terhadap berat semen
MA-10%  =  Mortar  yang  dicampur  abu tempurung  kelapa  sawit  10% terhadap berat semen
MA-15%  =  Mortar  yang  dicampur  abu tempurung  kelapa  sawit  15%
terhadap berat semen

## C.  Pengujian Kuat Tekan Mortar
Pengujian  kuat tekan  mortar dilakukan dengan  menggunakan  alat  Mesin  Compressor ( Compressor  Mechine ).  Kuat  tekan  mortar dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :
A F f c  ' (4.1)
Dengan :
f c ’  =  Kuat tekan (kg/cm 2 ) F =  Gaya beban maksimum (kg)
A =  Luas bidang permukaan (cm 2 )

## D. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar
Data hasil penelitian pengujian kekuatan tekan mortar standar dan mortar yang ditambah  dengan  abu  cangkang  kelapa  sawit, tertera pada tabel 4.3. berikut :
Komposisi Campuran Kuat tekan rata-rata mortar 7 hari  14 hari  21 hari  28 hari Mortar Standar (MS) 28,27 32,00 33,60 47,33 Mortar Standar + 5% abu cangkang kelapa sawit (MS-5%) 26,80 30,40 32,13 43,87 Mortar Standar + 10% abu cangkang kelapa sawit (MS-10%) 25,33 28,67 30,13 38,13 Mortar Standar + 15% abu cangkang kelapa sawit (MS-15%) 24,40 27,60 28,87 36,00
Grafik  4.1.  Rekapitulasi  Hasil  Pengujian  Kuat Tekan Mortar
Dari  grafik  4.1.  dapat  dilihat  bahwa  kuat tekanan  rata-rata  mortar  pada  umur  28  hari tidak  menggunakan  limbah  abu  tempurung kelapa  sawit  (0%)  sebagai  tambahan  pada campuran  mortar  atau  mortar  standar  adalah sebesar  47,33  kg/cm 2 ,  sedangkan  untuk  kuat tekan  rata-rata  mortar    pada  umur  28  hari menggunakan  limbah  abu  tempurung  kelapa sawit sebagai tambahan pada campuran mortar sebesar  5%,  10%,  15%  dari  berat  semen, berturut-turut  adalah    43,87  kg/cm 2 ,  38,13 kg/cm 2 , dan 36,00 kg/cm 2 .

## 5. PENUTUP A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pengujian kuat  tekan  mortar  dengan  menggunakan limbah  abu  tempurung  kelapa  sawit  sebagai bahan tambahan pada campuran mortar sebesar 0%,  5%,  10%,  15%  dari  berat  semen  dapat disimpulkan bahwa :
1. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposisi campuran  Mortar  Standar  (MS)  kuat  tekan rata-rata  mortar  pada  umur  28  hari  yaitu 47,33 kg/cm 2
2. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposisi campuran  Mortar  Standar  +  5%  abu cangkang  kelapa  sawit  (MS-5%),  kuat tekan  rata-rata  mortar  pada  umur  28  hari yaitu 43,87 kg/cm 2
3. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposisi campuran  Mortar  Standar  +  10%  abu cangkang  kelapa  sawit  (MS-10%),  kuat tekan  rata-rata  mortar  pada  umur  28  hari yaitu 38,13 kg/cm 2
4. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposisi campuran  Mortar  Standar  +  15%  abu cangkang  kelapa  sawit  (MS-15%),  kuat tekan  rata-rata  mortar  pada  umur  28  hari yaitu 36,00 kg/cm 2
Dengan  demikian  penggunaan  limbah abu tempurung kelapa sawit dengan komposisi penambahan  5%  dari  berat  semen,  kuat  tekan rata-rata  mortar  umur  28  hari  yaitu  43,87 kg/cm 2 merupakan  kadar  campuran  optimum pada  campuran  ini,  tapi  nilainya  tidak  lebih dari kuat tekan mortar normal.

## B. Saran
Diharapkan  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan dengan campuran limbah abu tempurung  kelapa  sawit  dengan  variasi  lama rendaman (perawatan).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Tjokrodimulyo,  K.,  1992,  “Teknologi Beton”,  Buku  Ajar  Pada  Jurusan  Teknik Sipil,  Fakultas  Teknik  Sipil,  Universitas
Gajah Mada. Yogyakarta.
[2]  Tjokrodimuljo, K., 2003, Teknologi Bahan  Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan
Teknik  Sipil,  Universitas  Atma  Jaya. Yogyakarta.
[3]  Persyaratan  Umum  Bahan  Bangunan  Di Indonesia
(PUBI-1982) Direktorat
Penyelidikan Masalah Bangunan.
[4]  SNI 03-1970-2008  Cara Uji Berat Jenis dan penyerapan air agregat halus, Badan Standarisasi Nasional
[5]  SNI  03  –  2834-2000  “Tata  Cara Pembuatan  Campuran  Beton  Normal”
Badan  Standarisasi  nasional  (BSN)  ICS
91.100.30
[6]  SNI 03-1974-1990 Metode pengujian kuat tekan beton, badan standarisasi nasional
(BSC) ICS 91.100.30
[7]  Mulyono, T. 2003. Teknologi Beton . Andi: Yogyakarta. [8]  Bayu Krisfinanto : Metode Perawatan
Beton (Curing), bayugembell.blogspot.co.id 2011.
[9]  Tjokrodimulyo, K. 1996. Teknologi Beton . Nafiri: Yogyakarta.
[10] SNI  03-1968-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[11] SNI  03-1972-1990  Metode  Pengujian
Slump Beton, Badan Standarisasi
Nasional [12] SNI 03–6820–2002 (2002:171), [13] Persyaratan  batu  pecah  yang  digunakan dalam campuran
beton (1982)
Departemen Pekerjaan Umum.
[14] Tjokrodimulyo, K. 1996. Teknologi Beton . Nafiri: Yogyakarta.
[15] Dept.  Pekerjaan  Umum, Tata  Cara Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan Beton (SNI DT-91-0008-2007).
[16] Dipohusodo,  I.  1999. Struktur  Beton Bertulang  Berdasarkan  SK  SNI-T-15- 1991-03  Departemen  Pekerjaan  Umum RI . PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
[17] SK  SNI-S-04-1989-F,  “SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN BAGIAN A)
[18] Duff  Abrams  (1919)  dalam  Samekto  dan Rahmadiyanto (2001 : 43)